290 



Achtzehnter Abschnitt. Fasern. 



Die weiten Grenzen der factischen Ausbeute haben weniger in dem 

 Rohstoffe als in der Gewinnungsweise der Faser ihren Grund'). 



Eigenschaften der Flachsfasern. Die Länge der Flachs- 

 fasern beträgt etwa 0,2—1,4 Äleter. Je länger bei gleicher Feinheit die 

 Faser ist, als desto besser gilt sie. Es ist leicht einzusehen, dass nicht 

 gerade die längsten Flachse die besten sein müssen, da mit der Zunahme 

 der Feinheit, d. i. mit der Abnahme der Dicke der Faser, auch begreif- 

 licherweise die Länge mehr oder minder abnehmen muss. Sehr feine 

 Flachssorten, bei deren Röstung stets eine weitgehende Zerlegung der 

 natürlichen Rastbänder erfolgte, sind niemals sehr lang. Auch die 

 Rreite der Fasern ist eine höchst variable. Sie hängt von der grösseren 

 und geringeren Vollständigkeit der Zerlegung des Rastes in kleinere Rast- 

 bündel durch das Röstverfahren ab. Selbst die Fasern der besten fein- 

 sten belgischen Flachse bestehen noch aus ganzen Gruppen von Rast- 

 zellen, und nur selten begegnet man darunter gänzlich isolirten Rastzellen. 

 Die Rreite der gehechelten Flachsfasern variirt nach meinen Reobach- 

 tungen meist zwischen 45 — 620 \i. 



Ich lasse hier einige meiner Reobachtungen über die Länge und 

 Rreite der Fasern von gebrochenen und gehechelten, nach verschiedenen 

 Methoden erhaltenen Flachssorten folgen. 



Flachssorte 



1) Aegyptischer Flachs. 



2) Westphälischer Flachs. 

 Wasserröste ; auf Kase- 

 lowsky'scher Maschine 



verarbeitet 



3) Relgischer Flachs. Was- 

 serröste; auf Felhoen- 

 scher Maschine verar- 

 beitet 



4) Relgischer Flachs. Kalt- 

 wasserröste im Flusse 

 Lys, auf gewöhnlicher 

 belgischer Schwingma- 

 schine verarbeitet 



Mittlere Länge d. 

 Faser d. gebroche- 

 nen Flachses 



1,32 m 



0,79 



0,75 



Mittlere Länge d. 



Faser d. Rein- 



ilachses 



0,96 m 



0,75 



0,32 



0,3: 



Mittlere Breite 

 d. Faser des 

 Reinflachses 



225 jx 



114 » 



165 



105 » 



1) Ueber die sehr vervollkommneten Flachsbereitungsanstalten s. Langer, I.e., 

 p. 30 ff. Die neuesten Forlschritte in Betrefl:' der Abscheidung der Faser sind in den 

 beiden oben mehrfach citirten Abhandlungen PfuhTs zusammengesteht und kritisch 

 beleuchtet. 



